SÉANCE DU 6 JUILLET igoS. 45 



champ magnétique. Je rappellerai que ces variations sont jusqu'à 5o fois 

 j)lus grandes dans ces aciers que dans le Ter, et que le maximum d'action 

 du champ se produit sur les alliages d'une teneur telle que, à la tempéra- 

 ture de l'expérience, ils se trouvent dans la première période de leur trans- 

 formation à température descendante, caractérisée à la fois par l'apparition 

 du magnétisme et la dilatation virtuelle, c'est-à-dire dans l'état où ils seront 

 le plus sensibles aux causes de modification de leur équilibre. 



» Or, M. P. Curie a trouvé autrefois (^Thése, p. 90) que les courbes 

 représentant la susceptibilité magnétiqiK^ du fer |)our des champs d'inten- 

 sités croissantes s'écartent légèrement, sur l'axe des températures, flans la 

 région de la chute la plus rapide du magnétisme, c'est-à-dire vers 700°. Il 

 semble donc que le champ magnétique précipite la transformation qui fait 

 apparaître le ferro-magnétisme. Comme, dans les aciers-nickels à haute 

 teneur, les deux transformations se protluisent simultanément, cet accrois- 

 sement de l'état magnétique par l'effet d'un champ intense entraîne néces- 

 sairement une augmentation de volume à température constante. 



» On voit ainsi que, pour le fer isolé ou en dissolution dans du nickel, 

 l'état actuel dépend non seulement de la température et de la pression, 

 mais aussi du champ magnétique, qui devient ainsi un troisième facteur 

 d'action dans l'expression de la règle des phases appliquée aux aciers. 



» 3° On |>eut se demander si d'autres alliages que les aciers-nickels 

 possèdent des propriétés analogues. 



» D'abord, toutes les anomalies observées étant liées aux transforma- 

 tions du fer, on ne devra s'attendre à en rencontrer de semblables que 

 dans les alliages contenant une forte proportion de ce métal. On a bien, en 

 effet, constaté des changements de même nature, toujours irréversibles, 

 dans les alliages du 1er avec le manganèse. Mais les propriétés réversibles 

 anormales, telles que la faible dilatabilité, n'ont pas été observées jusqu'ici 

 ailleurs que dans les aciers-nickels. Or on sait, par les belles études de 

 M. Ch. Maurain sur les propriétés magnétiques des couches de passage, que 

 le fer à l'état très disséminé n'est pas sensiblement magnétique, à moins 

 de se trouver sur un support constitué par un métal magnétique. Il en ré- 

 sulte que le fer très dilué dans le nickel sera magnétique ou non magnétique 

 en même temps que son support, c'est-à-dire qu'il prendra la température 

 de transformation du nickel. 



» Ainsi se trouvent levées les difficultés signalées par M. Osmond, dans 

 l'application de la théorie de M. L. Duinas, fondée sur l'ulée, appuyée de 

 belles expériences, que les propriétés essentielles des aciers-nickels à 



